— 13 — 



ob diese Substanz tetartoedrisch krystallisire. Nur zwei Beobachtungen 

 bezüglich tetraedrischer Differenzirung der Oktaederflächen waren zu 

 untersuchen , nämlich erstens eine Angabe von Hixtze , dass das Alaun- 

 Oktaeder zuweilen als Combination zweier ungleich grosser Tetraeder 

 erscheine, und zweitens eine Mittheilung von Lecoq de Boisbaudran, dass 

 ein Krystall von Chrom-Alaun in einer übersättigten alkalischen Lösung 

 von Ammoniak-Thonerde-Alaun 4 glatte und 4 rauhe Flächen erhielt, die 

 den beiden Tetraedern entsprechend vertheilt waren. Der Verf. zeigt für 

 beide Beobachtungen, dass die Erscheinungen nicht für das Auftreten 

 von dem Alaun eigentümlichen Tetraedern sprechen , sondern durch die 

 Verschiedenheit der Concentration verschiedener Schichten der Lösung 

 erzeugt und auf Verschiedenheit der Wachsthumsgeschwindigkeit der 

 Oktaederfiächen nach ihrer jeweiligen Lage in der Lösung zurückzu- 

 führen sind. 



Eine räumliche Differenzirung in zwei Tetraeder entsteht nämlich bei 

 gewisser, nicht zu geringer Wachsthumsgeschwindigkeit der Krystalle, 

 wenn sie mit einer Oktaederfläche auf dem Boden des Gefässes liegen. 

 Von den sechs in dieser Lage des Oktaeders seitlichen Flächen kehren 

 drei ihre Spitzen, drei ihre Kanten nach unten. Da aber in der untersten 

 Schicht der Lösung die Substanzabscheidung am beträchtlichsten ist, so 

 wachsen die drei abwechselnd gelegenen Flächen, welche mit einer Kante 

 an den Boden stossen , rascher, als die drei andern, indem bei den 

 ersteren der grössere Theil ihrer Flächen in der concentrirtesten Schicht 

 der Lösung liegt.* Der thatsächliche Beweis für die Richtigkeit dieser 

 Erklärung wurde vom Verf. dadurch geführt, dass er durch passende 

 Umlagerung eines Krystalls in der Lösung die räumliche tetraedrische 

 Differenzirung hervorrufen, zum Verschwinden bringen oder sogar das 

 anfänglich grössere in das kleinere Tetraeder überführen konnte. Am 

 besten gelangen die Versuche mit Chrom- Alaun. 



Bei der Wiederholung des Versuchs von Lecoq de Boisbaudran erhielt 

 der Verf. je nach dem Grade der Übersättigung und der Menge des zu- 

 gesetzten Alkali alle Flächen des eingelegten Chrom-Alauns rauh oder 

 alle Flächen matt. Ein Abwechseln rauher und matter Flächen sei aber 

 für eine gewisse Übersättigung der Lösung denkbar, wenn der Krystall 

 auf einer Oktaederfläche liege und wie oben erläutert, auf drei seiner 

 Flächen rascher wachse, als auf den drei dazwischen liegenden. Auf den 

 ersteren könne er rasch mit einer glatten, schützenden Rinde von Ammoniak- 

 Alaun überwachsen, während auf den letzteren das Alkali Zeit fände, 

 den Chrom-Alaun anzufressen. Ref. hat (was dem Verf. entgangen zu 



* Dass diese Oktaederflächen bei der gedachten Lage des Krystalls 

 ihr verschiedenes Wachsthum durch ihre verschiedene Flächenzeichnung 

 documentiren. wurde schon vor längerer Zeit von mir nachgewiesen: 

 Dieses Jahrbuch 1871, p. 381. — Fig. 1, 6, 7 Taf. VI zeigen die von unten 

 her wachsenden drei Flächen, welche mit einer Kante aufliegen, Fig. 3 

 und 4 die von den Seiten her wachsenden Flächen, die mit einer Spitze 

 den Boden des Gefässes berühren. D. Ref. 



